— k 
bottaedrici di solfo nativo delle stesse miniere, mi 
hanno condotto ai seguenti risultati. 
Valori esprimenti la media di 6 misure 
goniomelriche. 
cristalli del 
solfo fuso 
Spigoli laterali del rombottaedro 143,46' 
Primi spigoli culminanti . . 106,47' 
Secondi spigoli culminanti . . 87,50' 
Spigoli tra la faccia dell’ottaedro 
e quella del braehidomo. . 132,30' * 
Spigolo ottuso del braehidomo. 124,35' * 
Sono dunque gli spigoli dei cristalli di cui è 
parola in grande accordo con i soliti cristalli di 
solfo nativo e le piccole differenze si devono at- 
tribuire alle difficoltà di misura esattissima che 
presentano le superficj poco riflettenti delle faccie 
dei cristalli fusi. 
Oltre al carattere della cristallizzazione ho spin- 
to il paragone tra le due specie di solfo cristal- 
lizzato anche alle altre proprietà e attitudini fisi- 
che, peso specifico, solubilità, fusibilità, calore spe- 
cifico etc. ed ho trovato quanto segue: 
cristalli del 
solfo nativo 
106, 29' 
86, 95' 
132°, 29' 
12 4°, 24' (calcolato) 
Devo all’ amicizia dell’ illustre cristallografo Prof. G. vom 
Rath dell’ Università di Bonn, queste due misure che egli fece 
su dei cristalli da me avuti e con le quali confermò la mia as- 
serzione che i cristalli di solfo fuso fossero corrispondenti a 
quelli di solfo nativo. Penetrato della importanza di questo fatto 
egli ne lesse recentemente una relazione alla Società Chimica 
del « Niederrheinische Gesellsehaft Fùr Natur. und Heilkunde » e 
ciò, come egli si esprime in una lettera a me diretta, eccitò vi- 
vamente l’interesse del Presidente Prof. Kekulé e dei molli mem- 
bri presenti dell’assemblea. — Vedi anche Ann. der Phvsik und 
Chemie Bd. VI St. 3 pag. 357. 
